PARTE &TRANIERA. 405 



il giallo dair ossido di antiiuonio e di uraao non ehe dal clorato 

 di argento; 1' ossido di cobalto unito a quello di antimonio 

 col clorato d' argento produce anche il verde , e il nero si pud 

 ottenere coUa miscela del ferro , del manganese e del cobal- 

 to > ecc. Anche il carbone colorisce in giallobruno sporco il 

 vetro : Gelilen ha osservato che — '— di carbone basta a far gial- 

 lobruno il vetro: e questo si e il motivo pel quale con Icgna 

 clie da fumo , con torba e con litantrace e iiiassimamente con 

 pentole scoperte non si ottiene un vetro puro. Per otteuere , 

 secoudo il nostro autore, ua vetro puro al di deiitro e da ambe 

 le parti coperto di vetro colorato si dee dappriuia sofHare una 

 piccola bolla di vetro colorato , poi iniuierger questa nella massa 

 scolorata e soffiarla, e per ultimo inimergerla di nuovo nella niassa 

 colorata ed ingrandire la bolla col soffio. Noi pero facciamo os- 

 servare che la superfit;ie prodotta dalla prima bolla sara molto 

 piu sottile di quella della terza ; ed agg'ungeremo che con tal 

 mezzo , cioe moltiplicando e cangiando gli straterelli si potreb- 

 bero produrre dei vetri di colore cangiaute e che potrebbero 

 servire a riflettere e rifrangere la luce. Per emulare il diamante 

 si adopra un vetro di piombo puro e scolorato , il quale dal 

 noma del suo scopritore vien detto strass e strazza , ed al me- 

 desimo si aggiungono gli ossidl metallici a norma dei colori 

 delle altre pietre preziose che voglionsi emulare. 



Gr ingredienti , ed in ispecie la sihce , debbon essere ridotti 

 in sottilissima polvere. II quarzo debb' essere pestato , stacciato 

 e sciolto nell' acqua: coll' adoprarue la belletta si guidagnano 

 piu ore di fusione. Al quarzo si aggiungono altre sostanze e si 

 mischiano in una macina. La mistura si fa da alcuni calcinare 

 alcun poco, cioe si riduce a fritta onde firne volatilizzar 1' acqua 

 e il gas ossicarbonico e distruggere le sostanze combustibili ; 

 ma quest' operazione non si usa piu, poiche si perde con essa 

 e tempo e confbustibile , ed e pure , appo i vetraj iutelligenti 

 ed esatti , inutile. 



Quanto e piu buono il vetro , taato piu alta debb' essere la 

 temperatura , poiche tanto minore debb' essere la quantita del 

 flusso e maggiore quella delja silice. Di qui la necessit.H di avere 

 dei forni fortissiiui , ben costrutti e di adoprare del combu- 

 stibile as5ai buono. II nostro aut'jre loda a questo proposito 



